( i3 ) 



nient, en ce qu'il permet de mettre nu les surfaces sans craindre une altra- 

 tion aussi immdiate que lorsqu'elles sont humides. En effet, dans les exp- 

 riences d'expertise faites dernirement pour l'affaire de la dorure par immer- 

 sion , on a employ les modes de dcapage suivants : 



i. En frottant seulement avec la poussire trs- fine de pierre ponce et 

 une brosse , ou bien en grattant la surface avec un instrument tranchant ; 



a . Dcapage dans l'acide nitrique et dans des mlanges de cet acide 

 avec le sel marin et la suie; 



3. Dcapage avec la dissolution de soude caustique , marquant 7 degrs 

 l'aromtre de Baume et dans des dissolutions marquant 36 degrs; 



4- Dcapage avec des dissolutions de soude et d'ammoniaque ; 



5. Dcapage avec un mlange de soude caustique et de sel ammoniac ; 



6. Dcapage avec mlange d'acide concentr et de sel marin. 



Pour s'assurer de l'adhrence de l'or aux lames de laiton, on a fait les 

 preuves suivantes : on a coup un ct de chaque lame de laiton dore pour 

 faciliter la sparation de l'or dans le cas o l'adhrence n'aurait pas t par- 

 faite. Dans le mme but, la lame a t ensuite courbe en diffrents sens, 

 puis martele. Voici les consquences que l'on a tires de ces preuves; 

 consquences qui peuvent s'appliquer galementaux pices dores lectro-cbi- 

 miquement, aprs les dcapages indiqus. 



Avec les dcapages par la voie sche, on obtient, pour la dorure, dure 

 et solidit: dure, parce qu'elle est plus paisse; solidit, parce qu'elle rsiste 

 aux preuves physiques qu'on lui a fait subir. 11 faut dire, la vrit, que 

 l'aspect n'est pas toujours satisfaisant, surtout quand la surface n'a pas un tat 

 uniforme. Il est dmontr par l que les dcapages par la voie sche ont une 

 grande supriorit sur ceux par la voie humide , mais malheureusement il y 

 a une infinit de cas, etG'est le plus grand nombre, o il ne peut tre employ 

 pour les objets de bijouterie entre autres ; et lors mme qu'il pourrait tre 

 utilis, le temps qu'il exigerait serait une dpense tellement onreuse, que 

 l'industrie ne pourrait s'en servir: il faut donc presque toujours dcaper par 

 voie humide, en vitant toutefois les inconvnients signals ci-dessus. 



L'emploi du mercure lve cette difficult : outre qu'il sert d'intermdiaire 

 entre le cuivre, l'or ou l'argent , pour dterminer les combinaisons au contact, 

 il prserve encore le cuivre de toute altration avant l'immersion'dansle bain 

 mtallique. 



M. d'Arcet , qui s'est occup avec succs de tout ce qui concerne l'art du 

 doreur, a indiqu il y a longtemps que, pour viter les effets du dgagement 

 du gaz nitreux , dans l'intrt de la salubrit, il tait convenable dtremper 



